FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIqUE

PROCES.VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU
Selon I'arrêté du 21 Novembre 2002 relatif à la réaction au feu
Laboratoire agréé du Ministère de I'intérieur

N" CM-19-8-032
valable 1 an à compter du 08/01/2020

r'/,/./,/

Matériau présenté par

Shikada Sangyo Inc
428 Ohta Hirokawa town Yame-gun Fukuoka pref
8340114 JAPONMarque commerciale

Textile conçu à base de bambou - modèle 507

Description sommaire:Textile conçu à base de bambou ignifugé
Baguettes de diamètre 5,0 mmChaîne en coton brun
Masse surfacique : 'l 300 g/m'?
Coloris : naturel
Le détail de la description du produit est indiqué dans le rapport d'essai en appui cité ci-après.

Rapport d'essaisn" 4041191318-1 du 0810112020

Nature des essais

Essai par rayonnementclassement rM1

Ce classement est vatâble pour toute application pour laquette le produit n'esf pas soumis au marquage CE. En accord avec le RPC, leclassement M du produit ne peut être utilisé dans le cas d'une mise sur Ie marché comme produit de construction.

Durabilité du classement : limitée à 12 mois (usage intérieur)(Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais en annexe de cedocument)

Domaine d'application :AM 9 - éléments de décoration en relief IAM 14 - cloisonscoulissantes / AM 15 et 16 - gros mobilier et agencement principal / AM 18 - Siège (Structure)/
Ferroviaire

Ce procès vêùal altesle uniquêmênt des cùaclétistiquês de I'échanlil/o, soûmis aux essais el ne Wéjuge pas des carætétisliques de ptoduits siûilaites. Il ne conslilue pasune ceflifrcalion do produits au sons de l'dlicle L I 1ç27 du code do la consommalion

et dê la loi du 3 juin 1994.

Ces conclusions ne pottent qre sû les pêrtotmances de ,éaclion au feu de t'élémenl objel du $ésenl Nocès-vetba! de classeûenl. Eltês ne Néjugenl, en aucun cas, d6s
aulrcs poiqmancos liéos à son incqpoêIion à un ouwagg

Bordeaux, leSiège social

APPROUVE

10, rue Galilée

77420 Champs-sur-MameTét +33 (0)1 728497 84

Le technicien

Wilfrid

des essais La

technique feu

Sandra WARREN

BordeauxAllée de Boutaut - BP 227
Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement et 3 pages annexées pour le rapport d'essais.

33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00
Fax +33 (0)5 56 43 64 80

Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral soit du procès verbal soit de la totalité du document.

wwwfcba.fr

Siret 775 680 903 00132

APE7219Z
Code TVA CEE : FR 14 775 ô80 903

lnstitut technotogique FCBA : Fôrêt, Celtulôse, Bois - cônstruction, Ameublement

FCBA

Document N" CM-19-B-032 Annexe Page 2 / 4
Rapport d'essais n" 4041 19131 B-1 du 08101 12020

RAPPORT D'ESSAISn" 4041191318-1 du 08/01 12020
1 . OBJET

Les essais rapportés par le présent document ont pour but de déterminer le comportement
au feu des matériaux, conformément aux prescriptions de I'Arrêté ministériel du 30 juin 1983
modifié le 21 novembre 2002, relatif à la réaction au feu des matériaux de construction etd'aménagement.

2. IDENTIFICATION DU PRODUIT
Nom du client

Shikada Sangyo IncDénomination commerciale

Textile conçu à base de bambou - modèle 507

Référence échantillons17121

Date d'arrivée de l'échantillon

26t11t2019

Procédure d'échantillonnage:

Par le client

Référence fabrication
Manufacturi ng refere nce- Description du produit

Caractéristiques attestées par le Demandeur
Textile conçu à base de bambou ignifugé par autoclave avec le produit Nonnen 984
à un taux de rétention de 81100 g/m3
Baguettes de diamètre 5,0 mm
Chaîne en coton brun
Masse surfacique : 1300 g/m'?
Coloris : naturel

Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement et 3 pages annexées pour le rapport d'essais.

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégraleDocument N'CM-19-B-032 Annexe Page 3/4
Rapport d'essais n" 4041191318-1 du 0810112020

FCBA

3 _ CONDITIONS DES ESSAIS

3.1 - Conditionnement des éprouvettes
Le produit a été conditionné à (50+/-5%) d'humidité relative et à (23+Ê2'C) jusqu'à masse
constante.
NB: La masse constante est atteinte lorsqu'après deux pesages successifs de l'échantillon à 24 heuresd'intervalle, la différence de masse ne diffère pas de plus de 0,1% de la dernière rnasse enregistrée.

3-2 - Essai par ravonnement selon la norme NF P 92 501 (Décembre 1995)

Cet essai est applicable aux matériaux rigides et aux matériaux souples d'épaisseursupérieure à 5 mm.
L'essai consiste à soumettre les éprouvettes à l'action d'une source de chaleur rayonnanteafin de provoquer éventuellement l'inflammation des gaz dégagés, d'observer la propagationde la combustion et de recueillir les données permettant d'estimer la quantité de chaleur
libérée par la combustion du matériau. L'échantillon plan de dimensions 300 mm x 400 mm
est placé sur une grille support en acier orientée à 45" et située à 30 mm d'une source dechaleur rayonnante électrique. Des dispositifs d'inflammations localisés de part et d'autre del'éprouvette ont pour but d'enflammer les gaz de pyrolyse dégagés par l'échantillon au cours
de l'essai. La durée totale du test est de 20 minutes.
Les temps d'inflammation, les temps d'extinction ainsi que les longueurs de flamme sontenregistrés tout au long de l'essai.
3.3 - Essais complémentaires
Pas d'essais complémentaires réalisés.

3.4 - Classement des matériaux en catéqories M selon NF P 92.507 (2004)

Les critères de classement ici après les épreuves de rayonnement sont donnés à partir deI'indice q calculé pour 4 épreuves répliques.
Cet indice est déterminé comme suit

q-100 *hTi* AT

Aved
Ih : sommes des longueurs de flammes supérieures à la partie plane de la surface radiante (en cm)
Ti : premier délai d'inflammation (en seconde)Àt : durée totale de présence de flammes (combustion effective) calculée pour chaque épreuve (en seconde)

Les limites de classe sont les suivantes :Comportement de type M1 si q<2.5
Comportement de type M2 si q<15
Comportement de type M3 si q<50
Sinon Comportement de type M4-3.5 - Epreuve de durabilité
Selon la norme NF P 92-512, ce matériau n'a pas fait l'objet d'une épreuve de durabilité.
Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement et 3 pages annexées pour le rappod d'essais.

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale

FCBA

Document N" CM-19-8-032 Annexe Page 4 / 4
Rapport d'essais n" 4041191318-1 du 0810112020

4. RESULTATSLes résultats d'essai font seulement part du caractère de l'échantillon d'un matériau souscertaines conditions d'essai. En aucun cas ils ne peuvent être les seuls critères à estimer lepotentiel de risque au feu du matériau dans son utilisation.
Les résultats d'essai ne sont valides que pour l'échantillon donné du produit testé.
Date des essais : 04 et 1911212019
Eprouvette 1

Eprouvette 2

Eprouvette 3

Eprouvette 4

Eprouvette 517121-507-SL

17121-507-ST1

17121-507-512

17121-507-ST3

517121-507-514

Sens lono

Sens travers

Sens travers

Sens travers

Sens travers

Moment de la 1èreinflammation de la face
exposée (ti1, en seconde)

00000

Moment de la 1èreinflammation de la face non
exposée (ti2, en seconde)

00000

0000

000

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Somme des hauteurs deflamme Ih(en cm)
Somme des durées decombustion effective IÂT (enseconde)
Chute de gouttes ou débris
enflammées

lndiceq_100*>hTi* JAT

lndice q moyen

0,00

Observations durant les essais :Aucune
Note : pour les essais, les échantillons ont été scotchés sur une plaque de plâtre conforme àla norme NF EN 13238.
Fait à Bordeaux, le 0810112020

Wilfrid
Le TechniciELrgé des essais

s"$1awuffi
La respo gùble-teehmq ue feu

Ce document comprend 1 page pour le Procès verbal de classement et 3 pages annexées pour le rapport d'essais.

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale